560 F. GIOLITTI - F. CARNEVALI 



sono dedurre alcune considerazioni interessanti . sia intorno 

 all'andamento caratteristico del processo della cementazione nel- 

 l'acciaio al cromo esaminato, sia intorno alle vaiiazioni della 

 struttura dell' acciaio stesso col variare del suo tenore di car- 

 bonio. Contrariamente a quanto facemmo ])er 2;li acciai al ni- 

 chelio, ci limitiamo per ora strettamente al primo ordine di 

 considerazioni. 



Per quanto riguarda la microstruttura dei prodotti ottenuti, 

 riproduciamo (a titolo di semplice constatazione) nelle Figg. 9 e 10 

 (V. la tavola unita) la struttura degli orli esteini delle sezioni 

 (normali all'asse) dei cilindretti cementati nelle esperienze a 

 (Fig. 9) e (^ (Fig. 10) della serie prima (*). La struttura carat- 

 teristica del carburo appare ivi molto evidente, sopra tutto nei 

 punti nei quali la concentrazione del carbonio è pili elevata : 

 cosi all'orlo esterno del cilindretto riprodotto nella Fig. 9, ove 

 la concentrazione del carbonio supera l'I. 4^,, {\ . la prima ta- 

 bella e il diagramma della Fig. 1). 



La pili notevole delle conclusioni di inteiesse pratico che 

 possono trarsi dai risultati sperimentali riferiti nelle pagine 

 precedenti è la seguente: anche agendo sopra l'acciaio al cromo 

 adoperato nelle nostre esperienze, i tre cementi '" tipici „ che 

 abbiamo esaminati conservano il loro modo di agire caratteri- 

 stico, che abbiamo altra volta dimostrato differenziare profon- 

 damente i risultati che si ottengono col loro impiego nella ce- 

 mentazione degli acciai al carbonio; sopra tutto per quanto 

 concerne la concentrazione massima e la distribuzione del car- 

 bonio nelle zone cementate. 



Infatti dai dati numerici contenuti nelle nostre tabelle, e 

 — più chiaramente ancora — dagli otto diagrammi ad esse cor- 

 rispondenti, risulta evidente la completa analogia fra le ca- 

 ratteristiche delle zone cementate ottenute operando sul nostro 

 acciaio al cromo nelle varie condizioni di temperatura, di du- 

 rata,... ecc., con ciascuno dei tre cementi tipici, e quelle delle 

 zone ottenute operando sugli acciai al carbonio nelle stesse con- 

 dizioni e cogli stessi cementi (V. le Note precedenti). 



(*) Inufrimili mento : 75 din ni. — Attacco colla soluzione alcoolica di 

 a4M<lo picrico al 4 "/„ . 



